798 
Rivot und Duchanoy. 
Reichverbleiungs-Lech schmelzen. 
In 10 Campagnen, jede durchschnittlich von 23 Tagen, wurden durchge- 
stochen : 
Centner. Pfunde. 
Göldisches 
Blei 
Kupfer 
Silber 
Gold 
Stein vom Reichverbleien 
8494 mit 
2107-12 
581-56 
2927-93 
2-095 
Kiesige Geschicke 
1905 
— 
— 
116-58 
10-650 
Summe .... 
10399 mit 
2107-12 
581-56 
3044-51 
12-745 
Macht auf 1000 Pfund: 
203 Pfd. 
56 Pfd. 
3 Pfd. I 
9-38 Lth. 
Gekrätze 
420 mit 
74-14 
— 
52-67 
0-710 
Bleiische Treibabfälle . . . 
890 „ 
508-67 
— 
29-94 
0-522 
Basische Schlacken 
4472) 
( 447-50 
. macht 
auf 1 OOO Pf. haltiger 
Hammersehlacken 
o 
J 15-10 

Gekörntes Gusseisen .... 
168) 
Beschickung 
( 16-15 
— 
Hauptsumme 
16506 mit 
2689-93 
581-56 
312712 
13-977 
In 24 Stunden wurden mithin durchgestochen : 
Geschicke und Stein 45-26 Centner, 
Beschickung überhaupt 71-76 „ 
Zur Entsilberung des Steines im Stichtiegel wurden verwendet: 
5247 45 Centner Armblei , mit Blei 5238 5 Centner, 
göldischem Silber 297 Pfund. 
Hiernach sind im Ganzen 231 Th eile Blei auf 1 Theil Silber gekommen und 
zwar sind % des Bleies als Oxyd im Ofen durch den Schmelzprocess gegangen 
und das übrige Drittel ist als Metall im Stichtiegel mit dem Stein in Berührung 
gebracht worden. 
Ausbringen. Ausgebracht wurden : 
1. Werkblei 6785-68 Ctr. (85-5 Procent des Bleihaltes der ganzen 
Beschickung) mit 6757-75 Ctr. Blei, 2800 Pfund göldischem Silber (82% des 
Silberhaltes der gesammten Beschickung und des Armbleies, oder 4 Pfund Silber 
auf 1000 Pfund Werkblei) und 23 Pfund Gold. 
3. Stein 4164 Centner (40 Procent der durchgestochenen Geschicke und 
Steine) mit 712 Centner Blei, 639 Centner Kupfer und 675-6 Pfund göldischem 
Silber; machtauf 1000 Pfd. Stein 171 Pfd. Blei, 153 Pfd. Kupfer und l-618Pfd. 
göldisches Silber. 
3. Gekrätze 500-88 Centner mitl36Ctr. Blei und 35-8 Pfund göldischem 
Silber. 
Die Summe des Ausbringens beträgt demnach 11450 56 Ctr. mit7605-78 Ctr. 
Blei, 639 Ctr. Kupfer, 3511-4 Pfd. göldischem Silber und 23 Pfd. Gold. 
Durch Abwägungen und Proben vor und nach dem Schmelzen hat man 
gefunden: 
am Blei 402 Centner oder 5 Procent Abgang, 
am Gold und Silber, einen bedeutenden Zugang. 
